\begin{tabular}{m{3.8cm}||m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}}
\hline
     & $K_{\sigma_{11}}$ & $K_{\sigma_{22}}$ & $K_{\sigma_{33}}$ & $K_{\sigma_{12}}$ & $K_{\sigma_{13}}$ & $K_{\sigma_{23}}$ \\
\hline
\hline
  Разрыв волокна основы & 
  $\frac{3.66}{3.36}$ & 
  $\frac{5.70}{4.87}$ & 
  $\bf\frac{9.64}{15.83}$ &
  $\frac{5.16}{6.53}$ & 
  $\bf\frac{12.30}{11.59}$ & 
  $\bf\frac{10.54}{10.97}$ \\
\hline
%   Разрыв волокна основы (доуплотнение) & 4.57 & 3.61 & 4.37 & 6.87 & 10.87 &
% 3.69 \\
% \hline\hline
  Разрыв волокон основы и утка & 
  $\frac{3.76}{3.33}$ & 
  $\frac{7.53}{6.95}$ & 
  $\bf\frac{29.34}{15.03}$ & 
  $\frac{5.82}{5.85}$ & 
  $\bf\frac{28.39}{12.71}$ & 
  $\bf\frac{8.02}{7.31}$ \\
\hline
%   Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение) & 4.01 & 3.73 & 5.92 & 6.59 &
% 48.08 & 3.70 \\
% \hline
\end{tabular}